INVESTIGACIONES SOBRE EL ESTADO DEL DIQUE SAN ROQUE 105 



Muestras del tamaño de un puño, después de estar sumerjidas 

 en agua un cuarto de hora se ablandaron tanto que al comprimirlas 

 con la mano se deshacían, lo que prueba que la cal no había hecho 

 presa ó que había exceso de cal mal cocida. 



Otras muestras, al mojarlas y frotarlas contra la palma de la 

 mano, se disgregaban con este frotamiento suave, dejando la mano 

 teñida de blanco por efecto de la cal que se desprendía. 



En general se sacaron las muestras en estado algo húmedo y 

 bastaron unas cuantas horas para que se secaran al contacto con 

 el aire, adquiriendo entonces bastante dureza. 



Al hacer la perforación en el muro noté siempre que la mezcla no 

 había endurecido y por el simple sonido de la barreta contra el 

 mortero se notaba una diferencia remarcable entre el mortero hecho 

 con cemento Portland y éste. Cuando en las obras del puerto de la 

 Capital ha habido que desarmar algo, el sonido de la barreta contra 

 el mortero ha sido como si se tocara en piedra, mientras que aquí 

 el sonido ha sido como al excavar en tierra dura. 



De las muestras sacadas corté con toda prolijidad dos cubos, uno 

 de cinco y el otro de seis centímetros de lado. 



Dejando secarse ambos cubos, los sometí después á la compre- 

 sión, cargándolos con cuidado hasta producirse la ruptura. 



El de o centímetros se rompió con una carga de 209.50 y el de 6 

 centímetros con carga de 26o. 25 kilogramos. 



Admitiendo que en el cubo de 5 centímetros solo deba calcularse 

 una superficie de 4x4 = 16 centímetros cuadrados y en el de 6 

 centímetros 5x5 = 25 centímetros cuadrados, por cuanto es pru- 

 dente descontar una faja de 5 mm. al contorno de la superficie 

 cargada á causa de que la distribución de la carga no puede haber 

 accionado sobre esa faja, tenemos entonces que las cargas de rup- 

 tura para superficies de 16 y *25 centímetros cuadrados han sido de 

 respectivamente 209.50 y 265.25 kilogramos, dando así en el pri- 

 mer caso una carga de ruptura de 13.01 y en el segundo la de 

 10.61 kilogramos por centímetro cuadrado. 



Este dato por sí solo basta para probar la pobreza del mortero 

 empleado y hay que advertir que si los cubos hubieran conservado 

 la humedad que tenía la muestra cuando recien sacada, el resulta- 

 do hubiera sido mucho peor. 



He hecho también ensayos de resistencia á la tensión de cal de 

 Igual clase á la que se ha empleado en la construcción del dique 

 según informes recibidos. 



